CHIMIE. 337 



renferment essentiellement du bore et de l'aluminium, outre 

 quelques traces de fer et de cuivre provenant des impuretés 

 de l'aluminium. Ils contiennent 17 p. 100 d'aluminium et 83 

 p 100 de bore, correspondant à la formule Al B 12 . 



Cristaux jaunes. On les obtient en fondant l'acide borique 

 avec l'aluminium dans des creusets de graphite, à la tempé- 

 rature des essais de fer ou de la fusion du nickel, pendant 

 cinq ou six heures au moins. Ils demeurent dans le régule 

 d'aluminium d'où on les extrait en dissolvant celui-ci par la 

 potasse caustique. On les purifie par des traitements succes- 

 sifs et répétés, par des lessives faibles de potasse et par l'acide 

 chlorhydrique étendu. Mais ils restent mélangés de cristaux 

 noirs de l'espèce précédente et de débris de la scorie d'alu- 

 mine. On ne parvient à les en séparer qu'avec la plus grande 

 difficulté par un triage à la loupe. 



Ces cristaux sont d'un jaune de miel, leur éclat est tout à 

 fait adamantin, et leur dureté un peu inférieure à celle du 

 diamant. Leur forme appartient au système du prisme carré, 

 elle a du reste été décrite jadis très-exactement par M. Sella. 

 Leur densité est de 2,615. 



Ils sont un peu attaqués par l'acide chlorhydrique concen- 

 tré et par l'acide sulfurique. Une lessive de potasse moyen- 

 nement concentrée ne les attaque pas. L'acide azotique con- 

 centré et chaud les dissout lentement mais complètement. 



Incombustibles dans l'air et dans l'oxygène, ils brûlent vi- 

 vement avec la potasse caustique en fusion et avec le bichro- 

 mate de plomb. 



Leur analyse, faite comme celle des cristaux noirs, montre 

 qu'ils renferment aussi des traces de fer et de cuivre, et 

 comme éléments essentiels du carbone et de l'aluminium ou- 

 tre le bore, en moyenne : 



Bore 82,8 



Aluminium 13,2 



Carbone 3,8 



ce qui conduit à la formule: C 2 Al 3 B 48 , qu'on peut écrire 



aussi: C 2 B 12 + 3 Al B 12 . 



